PHYSIQUE. 365 



bines, formées d'un fil de maillechorl de 0'"'",il de diamètre of- 

 frant une grande résistance. Chaque série se compose de neuf 

 bobines ; la première constitue la résistance R, et on peut, en 

 additionnant Ips huit antres en plus ou moins grand nombre, 

 formor kW et donner ;") k toutes les valeurs entières de 1 à SO. Les 

 deux appareils étaient installés dans une salle réservée aux ins- 

 truments de précision. Un galvanomètre à Irès-long fil de Ruhm- 

 korff provenant du cabinet de l'École de Médecine, qu'on avait 

 bien voulu me prêter, était placé à 2 mètres environ du rhéostat, 

 et l'on observait au moyen d'une lunette horizontale et d'un prisme 

 à léflexion. Un levier-clef permettait d'établir momentanément le 

 courant. Des fus isolés mettaient en communication le rhéostat, 

 le compensateur et le galvanomètre, soit entre eux, soit avec la 

 pile placée sous un hangar et composée de deux ou trois éléments 

 Bunsen, soit enfin avec la résistance à mesurer installée dans un 

 laboratoire à fourneaux. Pour recevoir les métaux fondus, j'ai 

 employé des tubes en U en porcelaine de Bayeux de la fabrique 

 de M. Gosse. Ces tubes ont une longueur de 2S centimètres et un 

 diamètre intérieur de ^ millimètres ; leurs deux branches paral- 

 lèles se terminent par des godets cylindriques de 2 centimètres 

 de diamètre sur 4 de hauteur. Pour opérer la fusion des métaux 

 ei les maintenir à une température constante et connue, je me 

 suis servi de bains de vapeurs d'après le procédé de MM. Sainte- 

 Claire Deville fl Troost dans leurs recherches sur les densités de 

 vapeurs; le tube était suspendu dans l'intérieur de la cornue oij 

 s'opérait la distillation. On a expérimenté avec le mercure, le 

 soufre et le cadmium bouillants, c, esl-à-dire aux températures 

 de 538, 440 et 8G0 degrés. 



Conductibiliié d'un métal fondu. — On mesurait d'abord la 

 résistance d'un tube plein de mercure, puis, ce tube étant dis- 

 posé dans la corrme et rempli de métal, on mesurait la résistance 

 pendant la distillation de la substanre employée. Cette résistance 

 se maintenait constante dans la vapeur de mercure, et aussi, 

 quoique à un moindre degré, dans colle dp cadmium ; mais la 



